— 342 — 



Menge vorhandenen Elemente AI, Na und K, welche der Verfasser in der 

 Form des wohlbekannten Aluminats [Na . K] A10 2 und als A1F1 3 beigemengt 

 annimmt, berechnet sich aus den ermittelten Prozenten für den Nocerin die 

 Formel 2 [Ca . Mg] Fl 2 + [Ca . Mg] 0, deren Aufstellung indess so lange als 

 verfrüht zu betrachten ist, so lange noch der Nachweis fehlt, dass reine 

 und besser krystallisirte Stücke gar keine Thonerde und kein Alkali oder 

 nur sehr unbeträchtliche Mengen davon enthalten. 



Eine gleichzeitige Untersuchung des Cuspidins vom Vesuv blieb 

 resultatlos, da sich das zur Verfügung stehende Material unreiner erwies, 

 als eine bereits früher analysirte Probe (cf. obige Zeitschrift VIII, 38). 



P. Jannasch. 



J. Lang: Über Bauxit von Langsdorf. (Ber. der deutschen 

 ehem. Ges. 17, 2892—2894.) 



Verfasser liefert eine petrographische und chemische Untersuchung 

 des bei Lieh (Oberhessen) in einem durch Eisenoxyd roth gefärbten Thon 

 eingebetteten Bauxits. Die mikroskopische Untersuchung des Pulvers (Dünn- 

 schliffe waren zu Folge der grossen Porosität des Materials ausgeschlossen) 

 Hess die folgenden Bestandtheile erkennen : hellgefärbte bis farblose amorphe 

 Körner oder Bruchstücke (wahrscheinlich Aluminiumhydroxyd), kleine farb- 

 lose Kry ställchen von Silikaten und Kieselsäure, rothe und gelbrothe Körner 

 und Blättchen (letztere sind anisotrop) von Eisenoxyd, vereinzelte braun- 

 rothe optisch wohl charakterisirte Augitkryställchen und schwarzes Magnet- 

 eisen. Zur Analyse gelangten die beiden physikalisch etwas verschiedenen 

 Abarten von Langsdorf: 



Braunrothes Mineral Hellrothes Mineral 



Si0 2 



== 5.14 



10.27 



A1 2 3 



= 50.85 



49.02 



Fe 9 3 



: 14.36 



12.90 



Fe 2 2 



= 0.35 



nicht bestimmt 



CaO 



= 0.41 



0.62 



MgO 



= 0.11 



Spur 



K 2 



== 0.09 



0.11 



Na 2 



= 0.17 



0.20 



TT r\ (beim 

 ^ u Glühen) 



= 27.03 



25.88 



H 2 O(beil00°) 



— 1.35 



0.93 



C0 2 



= Spur 



0.26 





= 0.48 



0.38 





100.34 



100.57 % 



Die chemische Zusammensetzung des Bauxits, sein petrographisches- 

 Verhalten, sowie die Art seiner Lagerstätte (Thon mit darunter anstehen- 

 dem Basalt) machen es fast unvermeidlich denselben als ein, wenn auch 

 wunderbares, Zersetzungspro duet des Basaltes zu betrachten. 



P. Jannasch. 



